## Karakterisasi Impedansi Komposit Isotropik PANi/BAM pada Pelapisan Double Layer
sebagai Radar Absorbing Material (RAM)
Muhammad Rizki Alfirdaus, Mochamad Zainuri Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : zainuri@physics.its.ac.id
Abstrak —Karakterisasi  impedansi  komposit  isotropik PANi/BAM  pada  pelapisan  double  layer  sebagai Radar Absorbing  Material (RAM)  telah  berhasil  dilakukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  nilai impedansi  serta  mengetahui  kemampuan  penyerapan gelombang  mikro  yang  dihasilkan  dari  pelapisan  double layer komposit PANi/BAM. BAM (BaFe 11.7 Zn 03 O 19 ) berhasil disintesis dengan metode kopresipitasi dan sintesis PANi  dilakukan  dengan  metode  polimerisasi  in  situ. Identifikasi  fasa  BAM  dan  PANi  dilakukan  dengan menggunakan  XRD,  sedangkan  sifat  kemagnetan  material magnetik  BAM  diidentifikasi  dengan  menggunakan  VSM dan  diperoleh  medan  koersivitas  sebesar  0,043  T. Karakterisasi  impedansi  dan  kemampuan  penyerapan terhadap gelombang mikro dilakukan dengan menggunakan  VNA  pada  frekuensi  X-Band.  Berdasarkan hasil  pengujian  VNA,  dihasilkan  nilai  impedansi  dan  rugi refleksi  (RL)  maksimum  dari  pelapisan  P-PB,  PB-P,  B-PB serta  PB-B  berturut-turut  yaitu  406,142  Ω,  478,438  Ω, 612,564 Ω serta 632,216 Ω dan -49,57 dB, -31,30 dB, -22,41 dB  dan  -22,07  dB.  Pelapisan  double  layer  komposit PANi/BAM  sangat  efektif  diterapkan  sebagai  RAM  pada rentang  frekuensi  X-Band,  karena  material  komposit PANi/BAM  dapat  meningkatkan  kemampuan  penyerapan serta memperlebar pita penyerapan.
Kata  Kunci —  Barium  m-hexaferrite,  double  layer, impedansi, polianilin, Radar Absorbing Material (RAM).

## I. PENDAHULUAN
CS  ( Radar  Cross  Section )  merupakan  daerah  pada target  yang  dapat  memantulkan  sinar  datang berdasarkan  bentuk,  ukuran  ataupun  material  yang digunakan  pada  target  [1].  RCS  dapat  dimanipulasi dengan  2  cara,  yaitu  merancang  desain  pada  objek  agar tidak  dapat  dilacak  oleh  penerima  radar,  dengan  tujuan untuk  mengacaukan  pantulan  gelombang  radar  yang mengenai  objek  sehingga  tidak  bisa  ditangkap  oleh penerima  radar  [2].  Yang  kedua  dengan  menciptakan sebuah  material  yang  mampu  menyerap  radiasi gelombang  mikro  atau  RAM  ( Radar Absorbing Material )  dengan  tujuan  untuk  me-minimalkan  pantulan gelombang radar [3].
RAM  dapat  dibuat  dari  polianilin  (PANi)  sebagai material konduktif dan juga barium m-hexaferrite (BAM) sebagai  material  magnetik.  Polianilin  merupakan material  konduktif  yang  mempunyai  sifat  kestabilan kimia  tinggi  dan  konduk-tivitas  listrik  tinggi  serta  dapat digunakan  untuk  perlindungan  terhadap  gelombang elektromagnetik  [4].  Sedangkan  barium  m-hexaferrite (BAM)  merupakan  material  dengan  struktur  molekul
hexagonal  yang  digunakan  sebagai  magnet  permanen, dan  juga  sebagai  penyerap  gelombang  radar  karena magneto-kristalin  anisotropik  yang  tinggi  serta  memiliki ketahanan  korosi  yang  tinggi  [5].  Selain  itu  BAM  juga memiliki  sifat  magnetik  yang  unik  yaitu  yang  awalnya bersifat hard  magnetic dapat  diubah  menjadi soft magnetic dengan  melalui  proses  subtitusi  atau  doping ion.  Modifikasi  material  BAM  (BaFe 12 O 19 )  oleh  doping ion  memungkinkan  untuk  mendapa-tkan  sifat  yang  unik yang  dapat  diterapkan  sebagai  material  penyerap gelombang mikro [6].
Pelapisan dengan menggunakan komposit PANi/BAM sangat efektif diterapkan sebagai material anti radar pada daerah X-Band (daerah  yang  biasa  digunakan  untuk operasi  gelombang  mikro  pada  pesawat  siluman  atau teknologi  militer  yang  lainnya)  [7].  Pelapisan  yang efektif  harus  memiliki  rugi  refleksi  yang  besar  dan  pita penyerapan  yang  lebar.  Rugi  refleksi  yang  besar dihasilkan  oleh  material  pelapis  yang  memiliki  nilai impedansi  mendekati  dengan  impedansi  medium gelombang  yang  datang  (377  Ω).  Nilai  impedansi  dari material pelapisan ini dapat diperoleh melalui perhitungan berdasarkan persamaan berikut.
𝑍 𝑖𝑛 = 𝑍 𝑜 √ 𝜇 𝑟 𝜀 𝑟 tanh (𝑖 [ 2𝜋𝐿 𝜆 𝑜 ] √𝜇 𝑟 𝜀 𝑟 ) (1)
dimana 𝑍 𝑖𝑛 adalah  impedansi  input  ketika  gelombang elektro-magnetik  yang  datang  tegak  lurus  dengan material  dan  me-rupakan  impedansi  karakteristik  yang dimiliki oleh material penyerap radar (RAM). Sedangkan untuk  menghasilkan  pita  penyerapan  yang  lebar  dapat dilakukan dengan melemahkan gelombang elektromagnetik  yang  masuk  ke  dalam  material  dengan menggunakan  variasi  komposisi  pelapisan.  Menurut penelitian  Feng  (2007),  berhasil  memperlebar  pita penyerapan  gelombang  mikro  dengan  menggunakan pelapisan double  layer [2].  Oleh  karena  itu,  maka  perlu dilakukan  karakterisasi  impedansi  pada  komposit isotropik double  layer PANi/BAM  sebagai radar absorbing material (RAM) untuk menghasilkan minimum refleksi dan pita penyerapan yang lebar.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## Sintesis Barium M-Hexaferrite (BAM)
Sintesis  BAM  dengan  doping  ion  Zn 2+ dilakukan dengan  metode  kopresipitasi.  Langkah  pertama  yaitu melarutkan  serbuk  BaCO 3 ,  serbuk  Zn  dan  serbuk  besi dengan  HCl  37%  kemudian  diaduk  selama  30  menit
R
menggunakan magnetic stirrer pada suhu 70 o C. Masing- masing  larutan  yang  terbentuk  kemudian  dicampurkan kemudian  ditambahkan  NH 4 OH  secara  perlahan  sampai pH  13  untuk  membentuk  endapan  sempurna.  Endapan dicuci  dengan  air  destilasi  sampai  pH=10  dan dikeringkan  pada  temperature  100 o C.  Diperoleh  serbuk prekursor BAM dan dikalsinasi pada temperatur kalsinasi 1000 o C  dengan  waktu  penahanan  selama  5  jam  agar diperoleh kristalin BAM.

## Sintesis Polianilin (PANi)
Sintesis PANi dilakukan dengan menggunakan metode polimerisasi in situ. Anilin dan DBSA ( Dodecyl Benzene Sulfonic Acid ) dilarutkan dalam aquades selama 30 menit (Larutan  A).  Amonium  peroksdisulfat  (APS)  dilarutkan dalam aquades selama 15 menit sampai terbentuk larutan yang  bening.  Proses  polimerisasi  terbentuk  dengan menambahkan Larutan A didinginkan hingga temperatur 0 o C  pada  gelas  labu  dan  distirer,  kemudian  ditetesi dengan  larutan  inisiator  (APS)  sampai  terbentuk  larutan berwarna  hijau  tua.  larutan  yang  terbentuk  disaring  dan dicuci  dengan  menggunakan  aseton  10  ml  dan  aquades (air  distilasi)  10  ml  sampai  air  pencucinya  bening,  dan dikeringkan  diatas  mika.  Hasil  pengeringan  dimortar sampai didapatkan serbuk PANi.

## Pelapisan Komposit Isotropik Double Layer
Pelapisan double  layer dilakukan  dengan  cara mencampur-kan cat kapal Aghata dan material anti radar (PANi,  BAM,  komposit  isotropik  PANi/BAM)  denga metode hand  lay  up dengan  perbandingan  1:1. Sedangkan pada pembuatan komposit isotropik PANi/BAM  digunakan  perbandingan  1:1.  Pengadukan dilakukan selama 10 menit sampai homogen menggunakan  alat  pencampurberkecepatan  ±  8000  rpm. Setelah  proses  pengadukan  selesai,  bahan  kemudian dilapiskan  pada  plat  baja  grade  A  tipe  AH36  secara merata.  Variasi  pelapisan  komposit double  layer yang digunakan yaitu PB-P, P-PB, PB-B, dan B-PB.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Fasa Barium M-Hexaferrite dan Polianilin
Analisis fasa pada barium m-hexaferrite dan polianilin dilakukan dengan menggunakan XRD ( X-Ray Diffraction ).  Pola  difraksi  yang  dihasilkan  pada pengujian  XRD  kemudian  diolah  dengan  menggunakan software  Match! untuk  menge-tahui  fasa  apa  saja  yang terbentuk.  Berdasarkan  gambar  1,  terdapat  2  fasa  yang terbentuk pada material BAM yakni fasa dominan BAM [PDF  00-074-1121]  sebesar  63,1%  dan  fasa  minor hematite  (Fe 2 O 3 )  [PDF  00-072-0469]  sebesar  36,9%. Adanya fasa minor pada penelitian yang telah dilakukan ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mensintesis  material magnetik BAM dengan menggunakan metode kopresipitasi, tidak dapat menghasilkan fasa BAM secara utuh  atau  sempurna,  begitu  juga  seperti  yang  telah dilakukan  pada  penelitian  yang  sebelumnya.  Sedangkan pola  difraksi  yang  dihasilkan  oleh  material  PANi  pada penelitian  ini,  terlihat  bahwa  terdapat  pelebaran  puncak pada  sudut  19,45 0 dan  25,35 0 .  Hasil  tersebut  sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Li  (2006), yang mana hasil XRD pada material PANi menunjukkan adanya  pelebaran  puncak  pada  sudut  19,6 0 dan  25,5 0 . Perbedaan  sudut  yang  terjadi  disini  dapat  disebabkan
karena adanya beberapa faktor yakni faktor instrumentasi dan polimerisasi.
Gambar. 1. Pola Difraksi Sinar-X BAM dan PANi

## Analisis Mikrostruktur BAM
Distribusi  ukuran  partikel  dan  morfologi  dari  BAM dapat  diamati  melalui  pengujian  dengan  menggunakan Scanning  Electron  Microscope (SEM).  Dari  hasil pengujian SEM ini kita nantinya akan dapat mengetahui bentuk  dan  ukuran  dari  BAM.  Berdasarkan  hasil pengamatan SEM yang terlihat pada gambar 2, diketahui bahwa  bentuk  morfologi  dari  partikel  BAM  yang  telah dibuat  tidak  ada  satupun  yang  berbentuk  hexagonal dengan  sempurna,  namun  disisi  lain  masih  ada  sebagian dari  partikel  tersebut  yang  berbentuk  mirip  dengan bentuk hexagonal. Selain itu untuk ukuran partikel BAM dari  hasil  pengamatan  diketahui  bahwa  partikel  BAM memiliki ukuran yang berkisar antara ±2,5 𝜇 m – ±4 𝜇 m. Sedangkan untuk distribusi partikel-partikel dari material BAM  terlihat  bahwa  distribusinya  terdispersi  dengan seragam  dan  juga  sebagian  ada  yang  mengumpul membentuk kumpulan banyak partikel.
Gambar. 2. Hasil Pengamatan SEM pada Material BAM Sedangkan  untuk  mengenali  jenis-jenis  atom  yang terdapat  pada  suatu  permukaan  dari  sebuah  material dapat dilakukan karakterisasi dengan menggunakan SEM EDX.  Dengan  EDX  kita  dapat  mengetahui  secara kuantitatif  dari  persentase  masing-masing  elemen  atau unsur  yang  terkadung  pada  permukaan  tersebut  seperti yang  ditunjukkan  pada  gambar  3.  Kandungan  elemen atau unsur yang terdapat pada material BAM yang telah terdoping ion Zn 2+ adalah Ba, Fe, Zn dan O. Berdasarkan pemetaan  elemen  dengan  warna  yang  berbeda, kandungan unsur yang terdapat pada BAM tersebut akan terlihat  menyebar  secara  merata.  Adanya  elemen  Zn menandakan  bahwa  material  BAM  berhasil  terdoping. Berikut  adalah  gambar  dari  hasil  pengujian  SEM-EDX dan  tabel  persentase  persebaran  unsur  atau  atom  pada material  magnetik  BAM  dengan  doping  ion  Zn (BaFe 11.7 Zn 0.3 O 19 ).
Gambar 3 .  Hasil Pengujian SEM EDX pada Material
BAM
Tabel 1. Persentase Persebaran Elemen Penyusun BAM No Elemen Nomor atom Atom [at.%] 1 O 8 95,08 2 Fe 26 4,44 3 Zn 30 0,24 4 Ba 56 0,24

## Analisis Kemagnetan BAM
Material  magnetik  BAM  yang  berperan  sebagai  RAM dapat  diketahui  sifat  magnetiknya  dengan  melakukan pengujian  VSM  ( Vibrating  Sample  Magnetometer ). Adanya  proses  pendopingan  pada  material  BAM  dapat mempegaruhi sifat kemagnetannya. Dan sifat kemagnetan  dari  material  magnetik  BAM  ini  dapat dianalisis  dari  kurva  histerisis  yang  diperoleh  dari  hasil pengujian  VSM  tersebut,  dimana  pada  kurva  histerisis nantinya  dapat  kita  ketahui  besar  dari  nilai  magnetisasi saturasi  (Ms),  magnetisasi  remanensi  (Mr)  dan  juga medan  koersivitas  (Hc)  dari  masing-masing  material. Material BAM (BaFe 12 O 19 ) yang merupakan bahan ferro- magnetik  serta  memiliki  struktur  hexagonal  ini, kemudian  akan  dilakukan  proses  pendopingan  dengan ion  doping  Zn 2+ yang  bertujuan  untuk  menggantikan posisi  ion  Fe 3+ yang  ada  dalam  material  BAM.  Adanya proses pendopingan dengan ion Zn 2+ dapat menyebabkan perubahan  sifat  magnetik  pada  material  BAM,  dimana sifat  dari  material  BAM  yang  awalnya  bersifat  keras ( hard  magnetic )  dapat  tereduksi  menjadi soft  magnetic atau bersifat lemah.
Dari  kurva  histerisis  yang  dihasilkan  pada  gambar  4 diketahui  terdapat  penyempitan  lebar  kurva.  Adanya perubahan  ini  menandakan  bahwa  terjadi  perubah  sifat magnetik  yakni  dari hard  magnetic menjadi soft magnetic .  Perbedaan  dari  kedua  sifat  magnetik  ini terletak  pada  nilai  medan  koersivitasnya  (Hc),  dimana pada material  dengan  sifat hard magnetic memiliki nilai medan  koersivitas  serta  magnetisasi  yang  relatif  besar. Medan  koersivitas  yang  besar  menandakan  bahwa  arah dari  orientasi  dipol-dipol  magnetik  yang  dimiliki  oleh material  magnetik  tersebut  memiliki  arah  orientasi  yang sama,  oleh  karena  itu  untuk  menyearahkan  kembali  dari arah  dipol-dipol  magnetik  tersebut  maka  diperlukan medan  magnet  luar  yang  besar.  Keadaan  seperti  ini berkebalikan  dengan  material  yang  memiliki  sifat soft magnetic dimana  arah  dari  dipol-dipol  magnetik  pada material  tersebut  terlihat  memiliki  arah  yang  acak.. Material  BAM  setelah  dilakukan  pendopingan  memiliki 2 fasa yang terbentuk yakni fasa dominan BAM dan fasa minor  hematit.  Hematit  pada  suhu  ruang  bersifat soft
ferromagnetik dan juga bersifat superparamagnetik, yang mana  sifat  superparamagnetik  ini  termasuk  dalam soft magnetic .
Gambar. 4. Kurva Histerisis (a) BAM tanpa Doping dan (b) BAM Doping Ion Zn 2+
Tabel 2 .Nilai Remanensi dan Medan Koersivitas
Material BAM Material Remanensi (emu/gr) Medan Koersivitas (T) BAM tanpa doping 8,334 0,107 BAM (BaFe 11.7 Zn 0.3 O 19 ) 12,38 0,043

## Karakterisasi Impedansi RAM
Impedansi  karakteristik  atau  impedansi  yang  dimiliki oleh  suatu  material  penyerap  radar  (RAM)  mempunyai hubungan  dengan reflection  loss yang  dimiliki  oleh material  tersebut.  Dimana  untuk  mengetahui reflection loss atau  rugi  refleksi  maka  kita  harus  mengetahui impedansi karakteristik material tersebut terlebih dahulu. Impedansi  karakteristik  merupakan  konsekuensi  dari permeabilitas  relatif  (  r  dan  permeativitas  relatif  (  r  yang  mempunyai  nilai  kompleks  pada  suatu  bahan. Sehingga  kita  harus  memerlukan  suatu  material  yang memiliki  r dan  r yang cocok dengan  dan  udara atau vakum  agar  terjadi  resonansi  impedansi  sehingga dihasilkan reflection  loss yang  cukup  besar.  Dengan menggunakan  persamaan  1,  maka  dapat  diketahui  nilai impedansi dari pelapisan RAM yang digunakan.
Tabel 3. Nilai Impedansi RAM
No Variasi Komposisi RAM Impedansi (Ω) 1 P-PB 406.142 2 PB-P 478.438 3 B-PB 612.564 4 PB-B 632.216
Nilai  impedansi  yang  dihasilkan  memiliki  nilai  yang hampir  sama  dengan  impedansi  medium  gelombang datang  (377  Ω).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa material  RAM  yang  memiliki  nilai  impedansi  yang hampir sama dengan impedansi udara memiliki nilai rugi refleksi  yang  semakin  besar  yang  dihasilkan  oleh material  RAM  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  kesesuaian impedansi  dapat  membatalkan  sinyal  yang  tersebar  agar tidak terpantul kembali.

## Analisis Penyerapan Gelombang Mikro pada
Frekuensi X-Band
Analisis terhadap besar penyerapan atau reflection loss (RL)  dari  suatu  gelombang  elektromagnetik  yang mengenai  sebuah  material  dapat  diketahui  dengan melakukan  pengujian  meng-gunakan Vector  Network Analyzer atau  VNA.  Pengujian  dengan  VNA  ini dilakukan  pada  rentang  frekuensi  yang  terdapat  pada daerah X-Band yaitu  8-12  GHz.  Berdasarkan  penelitian
Feng  (2007),  pada  proses  pelapisan  RAM  tidak  hanya memiliki kemampuan menyerap gelombang datang pada frekuensi  yang  lebar,  tetapi  ketebalan  RAM  juga  dapat berpengaruh dalam optimasi pada penyerapan gelombang radar.  Pelapisan  material  RAM  pada  baja  dilakukan dengan  cara  mencampurkan  material  RAM  dengan  cat, dimana  material  RAM  dalam  hal  ini  berperan  sebagai filler sedangkan  cat  berperan  sebagai binder .  Campuran dari  keduanya  tersebut  merupakan  komposit  isotropik karena  penguatannya  ke  segala  arah  dan  juga  tersebar secara merata.
Gambar. 5. Grafik Rugi Refleksi pada Pelat Baja Sebelum dan Sesudah dilapisi Material RAM Berdasarkan  hasil  pengujian  VNA  pada  gambar  5 dapat  disimpulkan  bahwa  pelat  baja  yang  sebelum dilakukan  proses  pelapisan,  pada  dasarnya  bersifat memantulkan.  Hal  ini  dikarenakan  rugi  refleksi maksimum  yang  dihasilkan  hampir  mendekati  nol  yakni hanya  bernilai  -0,82  dB.  Seperti  yang  diketahui  bahwa jika  rugi  refleksi  yang  diketahui  bernilai  nol  maka koefisien  refleksi  yang  dihasilkan  akan  bernilai  1, sehingga  material  tersebut  merupakan  material  yang bersifat  memantulkan.  Sedangkan  untuk  pelat  baja  yang telah dilapisi oleh material RAM juga dapat disimpulkan bahwa  setelah  proses  pelapisan  tersebut  terjadi perubahan  nilai  rugi  refleksinya,  dimana  rugi  refleksi maksimum  yang  dihasilkan  memiliki  besar  yang berbeda-beda  tergantung  dari  material  RAM  yang dilapiskan.
Penyerapan  gelombang  mikro  dapat  dilihat  dari  besar kecil-nya  nilai  rugi  refleksi  yang  dihasilkan.  Semakin besar  nilai  negatif  dari  rugi  refleksinya  maka  semakin besar  pula  daya  serap  yang  dimiliki  oleh  material tersebut.  Penyerapan  gelombang  mikro  dapat  terjadi sebagai  akibat  dari  masuknya  atau  merambatnya  suatu gelombang  mikro  pada  suatu  medium  yang  besarnya bergantung  berdasarkan  dari  sifat  material,  geometri permukaan,  dan  karakteristik  umum  yang  dimiliki  oleh material tersebut.
Tabel 4. Nilai Rugi Refleksi Maksimum dan Koefisien Refleksi pada RAM
Material Rugi refleksi (dB) Z in (Ω) Koefisien refleksi ( 𝛤 ) P-PB -49,57 50,333 0,003 PB-P -31,30 52,799 0,027 B-PB -22,41 42,953 0,076 PB-B -22,07 42,696 0,079

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Impedansi yang dihasilkan pada pelapisan double layer komposit  PANi/BAM  memiliki  nilai  impedansi  yang mendekati dengan impedansi udara. Semakin mendekati  dengan  nilai  impedansi  udara  menandakan bahwa  nilai  negatif  rugi  refleksinya  semakin  besar, sehingga  daya  serap  material  tersebut  semakin  besar pula.  Berikut  nilai  impedansi  dari  pelapisan double layer P-PB, PB-P, B-PB serta PB-B pada frekuensi X- Band berturut-turut  yaitu  406,142  Ω,  478,438  Ω, 612,564 Ω serta 632,216 Ω.
2. Material  penyerap  radar  atau  RAM  yang  baik  yaitu yang  memiliki  nilai reflection  loss (RL)  atau  rugi refleksi  yang  besar.  Berikut  nilai  rugi  refleksi  yang dihasilkan dari pelapisan double layer P-PB, PB-P, B- PB  serta  PB-B  pada  frekuensi X-Band berturut-turut sebesar  -49,57  dB,  -31,30  dB,  -22,41  dB  serta  -22,07 dB.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dr.  M. Zainuri,  M.  Si  yang  telah  memberikan  arahan  dan bimbingan  dalam  pembuatan  artikel  ini.  Terima  kasih juga kepada rekan-rekan penelitian yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E. F. Knott, “Radar Cross Section Fundamentals,” in Radar Cross Section Measurements , Springer, 1993, hal. 1–26.
[2] P.  Saville,  “Review  of  radar  absorbing  materials,” DTIC Document, 2005.
[3] S. Kaya, “Magnetic And Electromagnetic Characterization  Of  Barium  Hexaferrite  Ceramics And  Their  Polymer  Matrix  Composites,”  Middle East Technical University, 2014.
[4] W. Li, Q. X. Jia, dan H.-L. Wang, “Facile synthesis of  metal  nanoparticles  using  conducting  polymer colloids,” Polymer , vol. 47, no. 1, hal. 23–26, 2006.
[5] Paul, K.B.M., (2007), Physica B, 388.
[6] D.  A.  Vinnik,  A.  S.  Semisalova,  L.  S. Mashkovtseva,  A.  K.  Yakushechkina,  S.  Nemrava, S. A. Gudkova, D. A. Zherebtsov, N. S. Perov, L. I. Isaenko,  dan  R.  Niewa,  “Growth,  structural  and magnetic  characterization  of  Zn-substituted  barium hexaferrite single crystals,” Mater. Chem. Phys. , vol. 163, hal. 416–420, Agu 2015.
[7] Sudati, A.W., (2013), "Pelapisan Material Komposit PANi/BaM  berstruktur Core-shell Sebagai Radar Absorbing Material (RAM) Pada Baja Grade A Tipe AH36,"  Laporan  Tesis  Jurusan  Fisika,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.